## Potensi Mineral Cassiterite dan Ilmenite pada Daerah Bekas Penambangan Timah Bangka
(Potency of Cassiterite and Ilmenite Mineral at Ex-Tin Mine Area Bangka)
Dwi Putra Herman¹
¹Program Studi Magister Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya

## Abstract
Mining and processing minerals can not to reach obtaining (recovery) one hundred percents. Minerals that  thrown  with  tailing,  are  minerals  pricy  that  can  to  be  exploited  back  as  value  add  for  company side. Before be done reklamasi and mine closing, necessary be knowing mineral 's potency that still exist to mining ex area, to run the principle conservation of mineral resources.    Research in mineral cassiterite  and  ilmenite  that  got  to  sediment tailing  result  tin  washery,  be  done  with  way  drilling  with distance 100 x 50 m in sediment localization mine tailing TN 3.10 Air Lempuyang PT Timah (persero) Tbk with coordinate UTM (633672 E; 9748033 N). Wide of area the mentioned research be counted its wide  with  to  use  it  mapinfo  program  and  the  coordinate's  withdrawal  to  use  it  Global  Positioning System  (GPS).  Wide  of  area  tailing's  sediment  to  be  guessed      ±  9,74  ha.  Drilling  process  to  get  it sample/  conto  be  done  with  to  use  it  hand  auger. S ampel  mentioned  be  analyzed  in  physics laboratory  and  chemistry  that  is  grain  counting  minerals  for  124  sample  to  know  type  and  degree  of minerals,  1  komposit's  sample  be  analyzed  by  classic  method  it’s  volumetri  and  spectofotometri  to know total Fe total and degree of TiO 2. Laboratory analysical Result, identificated mineral cassiterite, ilmenite,  pyrite,  iron  oksida,  limonite,  muscovite,  tourmalin,  sand  clay  and  quatz.  With  to  use  it  the method of area of influence calculation, be got resource number mineral cassiterite and ilmenite that got to sediment tailing mentioned.
Keyword : Drilling, Cassiterite, Ilmenite, Quantitative and Qualitative Analysis, Mineral Resource.

## 1.  Pendahuluan

## Latar Belakang
Pertambangan timah bangka merupakan pertambangan  timah  alluvial  dan  selama  ini pertambangan  timah  di  Bangka  menjadi sorotan dunia  berkenaan  dengan  komoditas timah  yang  dihasilkan  di  pulau  tersebut dapat  mensuplai  kebutuhan  timah  dunia. Pertimahan  Bangka  tidak  lepas  dari  harga jual  komoditas  yang  tinggi  di  pasar  dunia, sistem penambangan yang tidak memerlukan biaya investasi yang besar, dan metode  penambangan  yang  bisa  dilakukan oleh masyarakat biasa.
Penambangan  dan  pengolahan  mineral, umumnya  tidak  akan  mencapai  perolehan (recovery) 100%,  sehingga  mineral  ikutan bahkan  mineral  utamanya  masih  ada  yang tertinggal  dan  terbuang  bersama  tailing. Apabila sistem penambangan mineral cassiterite  Korespondensi  Penulis  :  (Dwi  Putra  Herman) Mahasiswa  S2  Teknik  Pertambangan,  Program  Studi Magister Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya Email : dpeputra@gmail.com HP.
cassiterite yang dilakukan tidak meningkatkan perolehan
mineralnya (recovery),  tidak  menutup  kemungkinan pada  lahan  bekas  penambangan  tersebut akan  menjadi  lahan  bagi  masyarakat  untuk melakukan penambangan kembali. Sehingga akan membuka kesempatan aktifitas pertambangan ilegal oleh masyarakat,  serta    program  reklamasi  yang telah  diterapkan  pada  lokasi  lahan  bekas penambangan akan terganggu.
Dari  hasil  penyelidikan  terdahulu  yang dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  di  lokasi bekas penambangan yang berbeda, kandungan  mineral  pada  endapan  tailing hasil proses pencucian timah berupa mineral kasiterit (SnO 2 ), mineral ikutan timah seperti zirkon  (ZrSiO 4 ),  ilmenit  (FeTiO 3 ),  xenotim (YPO 4 ), magnetit (Fe 3 O 4 ), monazit (Ce,La,Nd,Th)PO 4 serta  mineral  kuarsa (SiO 2 ).    Mineral-mineral  tersebut,  baik mineral  utamanya  (cassiterite)  maupun mineral  ikutannya,  merupakan  mineral  yang memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkan.
Berdasarkan  hasil  penyelidikan  yang pernah  ada,  salah  satunya  adalah  mineral
ilmenite (FeO.TiO 2 atau  FeTiO 3 )  yang memiliki  kandungan  30–65  %  TiO2,  (Samal et  al .,  2010). Ilmenite ,  dalam  keterdapatan akumulasi  yang  besar  merupakan  sumber titanium  yang  dapat  berguna  dalam  industri pencampuran logam (alloy), selain itu karena sifatnya  yang  resisten  terhadap  panas  dan korosi  serta spesifik  gravity yang  rendah membuat  logam  ini  (titanium)  merupakan material yang penting dalam industri pesawat  terbang.  Mineral ilmenite (FeTiO 3 ) juga  banyak  dimanfaatkan  untuk  diambil Titanium  Dioksida  (TiO 2 )nya,    merupakan semikonduktor anorganik yang telah banyak digunakan  sebagai  penunjang  kebutuhan manusia  diantaranya  sebagai  bahan  baku cat,  industri  kertas  dan  plastik  (Nayl et  al ., 2009).  TiO 2 juga  berpotensi  besar  untuk aplikasi sensor gas, pembersihan lingkungan dan  photovoltaic  cells (Zhang et  al .,  2009). Ilmenite secara  langsung  dapat  digunakan sebagai  bahan  campuran  untuk  adsorben gas  buang  pada  kendaraan  bermesin  4 langkah.  Selain  itu ilmenite digunakan sebagai bahan baku pembuatan badan ubin keramik, sedangkan mineral casiterite (SnO 2 )  atau  yang  sering  kita  sebut  sebagai mineral  timah,  dimanfaatkan  untuk  diambil timahnya  (Sn)  dengan  cara  dilakukan peleburan  dan  pemurnian.  Pemanfaatan timah  di  dunia  banyak  dimanfaatkan  pada industri  pelapis  logam  yaitu  pengalengan, timah  solder,  bahan  paduan  logam,  industri farmasi, gelas, dan lainnya.
Melalui  penyelidikan  potensi  mineral casiterite dan ilmenite pada  endapan  tailing hasil proses pencucian timah dapat menunjukkan  keterdapatan  mineral  tersebut sebagai  sumberdaya  mineral  yang  dapat dimanfaatkan  kembali.  Diharapkan  pihak perusahaan  yang  melakukan  penambangan sebaiknya meningkatkan recovery penambangan  agar  lahan  yang  ditinggalkan pasca  penambangan  tidak  meninggalkan kadar  mineral  yang  masih  ekonomis  untuk ditambang. Sehingga program reklamasi dan pasca  tambang  yang  dilaksanakan  tidak akan  terganggu  oleh  berbagai  aktifitas penambangan ilegal. pusat kota Pangkalpinang.

## Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan  di Wilayah Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP)  PT.
Timah  (persero),  Tbk  yang  terletak  di  Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dengan  koordinat  lokasi  penelitian (koordinat UTM : 633502,15 E;   9748117,55 N).  Secara  administratif  daerah  tersebut masuk  di  dalam  wilayah  administratif Kabupaten  Bangka  Tengah  (Gambar  1). Untuk  mencapai  lokasi  daerah  penelitian, dapat  ditempuh dengan menggunakan transportasi  darat  berupa  kendaraan  roda empat ± 1 jam dari Pangkalpinang.

## Tinjauan Pustaka

## Geologi
Endapan-endapan mineral dan bijih yang terdapat  di  alam  dapat  terdiri  dari  satu  atau lebih mineral logam. Mineral-mineral (logam) tersebut dapat berupa native elements, atau dapat berupa mineral-mineral sulfida, oksida, sulfat,  silikat  dan  beberapa  komponen  lain. Dalam  tubuh  bijih  sering  juga  mengandung mineral-mineral non-logam seperti fluorit dan gipsum. Mineral-mineral dengan jumlah kecil dan  tidak  berharga  yang  terdapat  bersama dengan  mineral    bijih  disebut  dengan gangue. Endapan-endapan  mineral  yang muncul sesuai  dengan  bentuk  asalnya disebut  endapan  primer (hypogen). Jika mineral-mineral  primer  telah  mengalami ubahan  melalui  pelapukan  atau  proses- proses luar  disebut dengan  endapan sekunder atau endapan supergen. Endapan- endapan mineral yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan disebut dengan singenetik, dan jika terbentuk tidak bersamaan  dengan  terbentuknya  batuan disebut epigenetik.
Endapan  timah  di  Indonesia  terletak pada satu jalur timah terkaya di dunia, yang terkenal  sebagai  sabuk  granit (granite  belt) Asia  Tenggara.  Jalur  ini  memanjang  dari Yunan  (Cina)  melalui  Myanmar,  Thailand, Malasya dan berlanjut ke Indonesia terutama di  Pulau  Bangka,  Belitung,  Singkep  dan Pulau  Karimun.  Batuan  tertua  di  di  pulau- pulau tersebut berumur Permokarbon hingga Trias  yang  berupa  batuan  endapan  yang sudah mengalami pemalihan. Batuan endapan  terdiri  dari  batuan  pasir,  kuarsit, batu lempung, batu lanau dan batugamping, yang  diterobos  oleh  granit  biotik.  Hal  inilah yang diperkirakan sebagai penyebab terbentuknya  endapan  timah.  Batuan  yang
terdapat sekarang ini umumnya terlipat kuat dengan  jurus  yang  berarah  timur-barat  dan memiliki  kemiringan  yang  curam.  Endapan timah  yang  berada  pada  sabuk  timah  Asia Tenggara  dapat  dibagi  menjadi  lima  tipe endapan, yaitu :
- Magmatic dissemination
- Pegmatic dan apliet
- Cebakan kontak metamorf
- Cebakan hidrotermal
- Endapan sekunder
Mineralisasi  timah  di  daerah  Bangka, Belitung  dan  Singkep  dapat  dibagi  menjadi dua yaitu mineralisasi pada batuan sedimen dan mineralisasi pada batuan granit.
Stratigrafi
Stratigrafi  regional  Pulau  Bangka  dibagi menjadi  lima  formasi,  berurutan  dari  tua  ke muda,  yaitu  :  Kompleks  Malihan  Pemali, Formasi  Tanjung  Genting,  Granit,  Formasi Ranggam  dan    Endapan  Aluvial  (Margono dkk, 1995).
Gambar 1. Lokasi penelitian

## Esplorasi Timah Plaser
Tata  cara  eksplorasi  timah  plaser meliputi urutan kegiatan  sebelum pekerjaan lapangan,  saat  pekerjaan  lapangan  dan setelah pekerjaan lapangan. Kegiatan sebelum  pekerjaan  lapangan  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  mengenai potensi  atau  prospek  endapan  pasir  timah serta  keadaan  geologinya,  antara  lain meliputi  studi:  literatur,  penginderaan  jarak jauh  dan  geofisika.  Pada  tahapan  kegiatan pekerjaan  lapangan  dilakukan  dalam  tiga tahapan yaitu pemetaan geologi, pengukuran  topohrafi  dan  pengeboran.
Kegiatan setelah pekerjaan lapangan meliputi  pengujian  di  laboratorium  berupa analisis kualitatif dan kuantitatif baik secara fisika  dan  kimia,  dalam  hal  ini  dilakukan pengujian    laboratorium  analisa  mineral butir.  Untuk  menghitung  kekayaan  lubang bor dilakukan dengan menghitung Koefisien Bor  (KB),  persentase  pengisian  (%  isi), Koreksi  isi  bila  terjadi  pengisian  lebih  dari sesungguhnya  (>100%),  Kekayaan  logam pada  lapisan  (NKL)  dan  Kekayaan  logam pada lubang bor (NKB).
Penghitungan menggunakan pendekatan area  of  influence dengan  cara
extended  area ,  luas  yang  akan  dihitung adalah  dengan  cara  daerah  pengaruhnya diperpanjang  sampai  setengah  jarak  antara titik  lubang  bor.  Perhitungan  cadangan dilakukan dengan memperhitungkan daerah pengaruh dari masing-masing lubang bor dikalikan dengan nilai kekayaan lubang bor.

## 2.  Metode Penelitian
Salah satu metode yang bisa dilaksanakan
dengan melakukan pengeboran    pada  endapan  tailing  untuk pengambilan  sampel  yang  akan  di  uji laboratorium.  Endapan  tailing  hasil  proses pencucian timah, terdiri atas pasir, lempung, air, mineral utama dan mineral ikutan timah. Endapan  tersebut  memiliki  kedalaman  yang dangkal  dan  tidak  terlalu  kompak,  sehingga pemilihan  alat  bor  tangan (Hand  Auger) merupakan cara yang tepat untuk melakukan  pengeboran  (Teknik  eksplorasi Ign  Sudarno,  Iman  Wahyono  Sumarinda, 1981).

## Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan
Penggunaan  GPS  diperlukan  untuk menentukan  koordinat  titik  bor  di  lapangan, batas-  batas  endapan  tailing  serta  elevasi dari  permukaan  endapan  tailing,  dengan mengetahui  data  luas  dan  kedalaman endapan  tailing,  maka  volume  endapan tailing dapat diketahui.
Data  primer  yang  didapat  akan  diolah untuk  mendapatkan  hasil  berupa  potensi mineral cassiterite dan ilmenite. Perhitungan
sumberdaya terukur cassiterite dan ilmenite pada  endapan  tailing  dilakukan  dengan menggunakan  metode  daerah  pengaruh yaitu extended area . Hasil pengolahan data akan  dianalisis  untuk  mengetahui  potensi mineral cassiterite dan ilmenite yang terdapat  pada  daerah  bekas  penambangan timah.
Tabel 1. Metode analisis laboratorium
Analisis No  Metode Kuantitatif Kualitatif 1 Volumetri Kadar Fe Total 2 Spektrophotometri Kadar TiO 2 3 Mineral Butir Kadar FeTiO 3 dan SnO 2
Jenis mineral

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Pada  penyelidikan  ini  telah  dilakukan perhitungan untuk mengetahui potensi mineral  cassiterite  dan  ilmenite  yang  masih terdapat  pada  endapan  tailing  sisa  hasil proses  penambangan  timah.  Perhitungan tersebut  dilakukan  pada  setiap  tahapan pelaksanaan penyelidikan dimulai dari tahap pengeboran, pengukuran elevasi permukaan endapan tailing, perhitungan volume endapan  tailing  serta  perhitungan  potensi sumberdaya  terukur  hingga  mendapatkan tonase mineral yang diteliti.

## Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Endapan tailing yang terbentuk
merupakan  tumpukan  atau  kumpulan  sisa dari hasil proses penambangan dan pencucian  timah.  Tailing tersebut  terdiri  dari berbagai  macam  material  berupa  batu, kerikil,  pasir,  lempung,  air,  mineral  logam yang looses selama  proses  pencucian tersebut berlangsung. Setelah proses penambangan,  keadaan  endapan  tailing tersebut  memiliki  permukaan  yang  tidak merata. Sebagian permukaan tailing menyerupai  gundukan,  terbentuk  kolong- kolong  dan  sebagian  lainnya  merupakan pedataran  dengan  elevasi  yang  beragam mulai  dari  9,5  m  sampai  dengan  17,5m. Permukaan  endapan  tailing  yang  terbentuk pada  daerah  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 3 dan 4 dengan luas 9,74 ha.
Pengumpulan Data Data Primer Data Sekunder Uji Laboratorium
-  Peta lay out tambang
-  Laporan produksi -  Laporan RKAB Pengeboran dan Pengambilan Sampel di Endapan Tailing Bekas Penambangan Pengolahan
Potensi Mineral Cassiterite & Ilmenite

## Gambar 3. Permukaan endapan tailing

## Aktivitas Pemboran Tailing
Penempatan  titik-titik  bor  di  lokasi pengeboran  disesuaikan  dengan  kondisi  di lapangan,  dimana  pada  endapan  tailing
tersebut  terdapat  daerah-daerah  yang  tidak bisa  dijangkau  untuk  dilakukan  pengeboran seperti  kolong-kolong  yang  terbentuk  oleh proses  penambangan.  Jarak  pengeboran yang dilakukan pada lokasi daerah penelitian 1  dibuat  secara  teratur,  yaitu  kurang  lebih 100 x 50 m (gambar 5 dan 6). Dengan melakukan pengambilan koordinat dan penentuan elevasi menggunakan bantuan alat Global Positioning Sistem, serta mengetahui kedalaman endapan tailing dengan
menggunakan  mesin  bor  tangan (hand auger) ,  maka  dapat  diketahui  luas,  bentuk permukaan  dan  volume  endapan  tailing tersebut.
Gambar 4.  Peta lokasi dan titik bor pada daerah endapan tailing bekas penambangan timah
Gambar 5.  Titik bor 3D lokasi endapan tailing
Gambar 6.  Pengeboran di endapan tailing

## Hasil Penyelidikan
Volume endapan tailing daerah penyelidikan  dapat  dicari  dengan  cara menghitung  luas  daerah  pengaruh  dari masing-masing pengeboran, yang kemudian dikalikan dengan kedalaman masing- masing  lubang  bor.  Volume  endapan  tailing pada lokasi daerah penyelidikan dapat dilihat pada  Tabel  2.  Pada  tabel  tersebut  volume endapan tailing total sebesar  807.743 m³.
Tabel 2. Koordinat, elevasi, kedalaman lubang bor dan volume endapan tailing
Koordinat Titik bor X Y Elevasi (m) Kedalaman lubang bor (m) Luas daerah pengaruh (m 2 ) Volume tailing (m 3 ) BT.01 633.502,15 9.748.117,55 15,25 11 6631 72941 BT.02 633.500,98 9.748.043,63 15,25 8 7640 61120 BT.03 633.499,81 9.747.954,45 13,75 6 7771 46626 BT.04 633.591,33 9.748.121,07 16 10 8341 83410 BT.05 633.591,50 9.748.040,12 17 6 6823 40938 BT.06 633.590,16 9.747.959,15 16,5 8 7402 59216 BT.07 633.675,81 9.748.142,19 15,5 9 6854 61686 BT.08 633.676,99 9.747.961,48 17,5 8 6508 52064 BT.09 633.776,72 9.748.069,44 15,25 9 6309 56781 BT.10 633.776,71 9.747.965,01 16,25 7 6088 42616 BT.11 633.861,20 9.748.064,75 12 7 5684 39788 BT.12 633.865,90 9.747.966,19 15,25 10 7940 79400 BT.13 633.949,21 9.747.915,73 15,5 9 4396 39564 BT.14 634.027,82 9.747.912,21 15 9 4356 39204 BT.15 634.034,86 9.747.862,93 9,5 7 4627 32389 Volume Endapan Tailing 807743
Sampel hasil pengeboran pada endapan tailing,  selain  diamati  secara  megaskopis juga  telah  dilakukan  uji  laboratorium  untuk mengetahui  jenis  dan  kadar  mineral  yang ada.  Penampang  hasil  pengeboran,  secara megaskopis  dapat  dilihat  pada  gambaran 2D . Mayoritas  mineral  yang  terkandung
adalah clay and sand serta sandy silt. Untuk kedalaman  endapan  tailing  mulai  0  sampai dengan  4  meter,  kandungan  yang  terlihat merupakan clay and sand . Pada kedalaman 5 sampai dengan 11 meter kandungan yang dapat terlihat adalah sandy silt.
Tabel 3. Kekayaan sumberdaya terukur Mineral Cassiterite dan Ilmenite Sumberdaya Mineral Berat (ton) Kasiterit Tereka (Infered) - Terindikasi (Indicated) - Terukur (Measured) 47,57 Total 47,57 Ilmenit Tereka (Infered) - Terindikasi (Indicated) - Terukur (Measured) 761,77 Total 761,77
Sumber: Data Primer, 2015
Jumlah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium  sebanyak  124  sampel  dengan 15 titik bor. Kedalaman lubang bor bervariasi mulai  dari  6  sampai  11  meter.  Dari  hasil  uji laboratorium,  jenis  mineral  yang  terdapat pada  endapan  tailing  tersebut  berupa Kuarsa, Tourmaline, Limonite, Pyrite, Oksida Besi,  Ilmenite,  Cassiterite,  Muscovite  dan Lempung  Pasir.  Hasil  uji  laboratorium analisa  mineral  butir,  menunjukkan  mineral cassiterite masih  terdapat  pada  lokasi endapan tailing. Mineral tersebut merupakan mineral yang looses selama proses pengolahan  dan  pencucian  pada  proses penambangan  sebelumnya.  Selain  itu  juga, mineral ilmenite dan  kuarsa  teridentifikasi
memiliki  kadar  yang  cukup  besar  pada daerah bekas penambangan timah.
Untuk  perhitungan  sumberdaya  terukur dilakukan  dengan  memperhitungkan  luas daerah pengaruh dari masing-masing lubang bor  dikalikan  dengan  nilai  kekayaan  lubang bor.  Luas  daerah  pengaruh  masing-masing lubang bor telah dihitung luasnya menggunakan  program mapinfo dan  telah direkapitulasi di dalam tabel untuk mempermudah  pembacaannya.  Pada  Tabel 3 diperlihatkan  rekapitulasi    sumberdaya terukur Cassiterite dan Ilmenite di  Endapan Tailing bekas penambangan timah.
Dari volume endapan tailing, dapat dicari berat  endapan  tailing.  Berat  endapan  tailing diperoleh melalui perhitungan volume endapan  tailing,  volume  sampel  dan  berat sampel hasil pengeboran. Dengan mengetahui  berat  endapan  tailing  tersebut, didapat  tonase  mineral cassiterite dan ilmenite berdasarkan  prosentase  masing- masing  mineral,  yaitu  0,009%  dan  0,15% sebesar 47,57 ton cassiterite dan 761.77 ton ilmenite .    Rekapitulasi  kekayaan  mineral cassiterite dan ilmenite pada masing-masing lubang bor, tonase mineral, volume endapan tailing,  luas  daerah  pengaruh  dan  berat endapan tailing, dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi Mineral Cassiterite dan Ilmenite pada masing-masing lubang bor
Berat Mineral Kasiterit Ilmenit Kode sampel Dalam lubang bor (m) Berat sampel (ton) Vol. sampel (m 3 ) Luas daerah (m 2 )
Vol. tailing (m 3 ) Berat tailing (ton) % Berat (ton) % Berat (ton) BT.01 11 0,024 0,031 6631 72491 55711,39  0,005 2,63 0,04 20,87 BT.02 8 0,016 0,022 7640 61120 44083,27  0,007 2,87 0,17 74,56 BT.03 6 0,012 0,017 7771 46626 33543,85  0,010 3,35 0,01 1,90 BT.04 10 0,015 0,029 8341 83410 41824,88  0,006 2,30 0,02 6,57 BT.05 6 0,011 0,016 6823 40938 27244,42  0,014 3,68 0,57 156,11 BT.06 8 0,015 0,023 7402 59216 38965,37  0,007 2,82 0,04 16,32 BT.07 9 0,015 0,026 6854 61686 36234,16  0,012 4,51 0,10 34,70 BT.08 8 0,016 0,023 6508 52064 35727,45  0,009 3,13 0,14 51,18 BT.09 9 0,017 0,025 6309 56781 38250,41  0,008 3,15 0,17 63,11 BT.10 7 0,013 0,020 6088 42616 27447,94  0,007 1,84 0,33 89,40 BT.11 7 0,010 0,020 5684 39788 20242,36  0,015 3,09 0,26 52,34 BT.12 10 0,017 0,029 7940 79400 46416,68  0,006 2,74 0,23 106,02 BT.13 9 0,014 0,026 4396 39564 21902,51  0,008 1,68 0,05 9,98 BT.14 9 0,014 0,026 4356 39204 21388,82  0,012 2,52 0,06 13,55 BT.15 7 0,014 0,019 4627 32389 23105,29  0,016 3,63 0,07 16,83 Total 0,221 0,351 97370 807743 509822 0,009  47,57 0,15 761,77
Tabel 5. Perbandingan  kekayaan  Mineral  Cassiterite dan Ilmenite di beberapa wilayah bekas penambangan timah Kabupaten Bangka Tengah
Kekayaan mineral hasil penelitian
No Kasiterit (ton) Ilmenit (ton) Luas daerah (ha) Lokasi Keterangan 1 47,57 761,77 9,74 Lokasi 1 TN 3.10 Air Lempuyang Terukur 2 59,23 1085,97 9,83 Lokasi 2 TN 3.10 Air Lempuyang Tereka 3 459,67 1722,83 41,3 Lokasi 3 TN 3.10 Air Lempuyang Tereka Kekayaan mineral hasil penelitian Tim PSDG No Kasiterit (ton) Ilmenit (ton) Luas daerah (ha) Lokasi Keterangan 1 - 135,77 17,5 Lubuk Besar I Tereka 2 - 53,72 16 Lubuk Besar II Tereka 3 - 9,08 16 Nibung 4 - 10,34 16 Lampur I Tereka 5 - 57,67 12 Lampur II
Tabel  5  menunjukkan  perbandingan potensi  mineral cassiterite dan ilmenite daerah bekas penambangan timah di dalam satu  wilayah  Kabupaten  Bangka  Tengah,  di lokasi  yang  berbeda.  Penyelidikan  yang pernah  dilakukan  oleh  pihak  lain  tersebut salah  satunya  adalah  tim  pemboran  Pusat Sumber Daya Geologi Bandung.
Melalui hasil perbandingan data tersebut menunjukkan  bahwa,  keterdapatan  mineral ilmenite masih  terdeteksi  di  kedua  daerah penelitian.  Untuk  mineral cassiterite, hasil penyelidikan  Tim  Pusat  Sumber  Daya Geologi  menunjukkan  mineral tersebut  tidak teridentifikasi lagi, kemungkinan lokasi penambangan  tersebut  telah  dilakukan penambangan  kembali  secara  berulang- ulang sehingga keterdapatan mineral cassiterite sangat  kecil.  Jarak  lokasi  daerah penelitian (IUP PT Timah (Persero) Tbk. TN 3.10  Air  Lempunyang)  dengan  beberapa daerah  pembanding  di  atas    diperkirakan kurang  lebih  22  –  60  km.  Mineral ilmenite merupakan  mineral  ikutan  yang  memiliki potensi besar dan banyak terdapat di daerah penambangan timah Bangka.
Harga  logam  timah  pada London  Metal Exchange (Oktober  2015)  harga  spot sepuluh  bulanan  sebesar  US$  15.270  per- ton.  Untuk  harga  bijih ilmenite berdasarkan atas  U.S Geological  Survey mengenai Mineral  Commodity  Summaries pada empat bulan  kedua  tahun  2015  sebesar  US$  120 per-ton  dengan  kadar  54%  TiO 2 untuk  FOB Australia.

## Pembahasan
Pada  salah  satu  lokasi  daerah  endapan tailing  bekas  penambangan  timah  dalam wilayah Kabupaten
Bangka Tengah, menunjukkan  selain  mineral cassiterite dan ilmenite ,  juga  ditemukan  mineral  lain  yang merupakan  mineral  ikutan  seperti  kuarsa, pyrite,  oksida  besi,  muscovit,  limonite, tourmaline dan lempung pasir.
Potensi  mineral cassiterite dan ilmenite diperoleh  berdasarkan  hasil  penyelidikan melalui  pengujian  kadar  dan  perhitungan kekayaan  mineral cassiterite dan ilmenite pada  lokasi  endapan  tailing  dengan  jumlah mineral cassiterite serta ilmenite yang mencapai  47,57  dan  761,77  ton  dengan kadar TiO 2 mencapai 48%.

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  di  wilayah  bekas penambangan timah, yang merupakan Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP) PT Timah (persero) Tbk, dapat disimpulkan : 1.  Pada  derah  bekas  penambangan  timah, masih  terdapat  mineral cassiterite dan ilmenite ,  pada  lokasi  penelitian  juga ditemukan  mineral  lain  yang  merupakan mineral  ikutan  timah  seperti  kuarsa, pyrite ,  oksida  besi, muscovite , limonite , tourmaline , dan lempung pasir
2.  Jumlah tonase sumberdaya terukur mineral cassiterite sebesar 47,57 ton dan mineral ilmenite sebesar  761,77  ton dengan luas daerah penyelidikan 9,74 ha.

## Daftar Pustaka
Soetopo, Bambang, 2013. Studi Geologi dan Logam  Tanah  Jarang  Daerah  Air  Gegas Bangka  Selatan. Pusat  Pengembangan Geologi Nuklir- BATAN.
Badan  Standarisasi  Nasional-  BSN,  1998. Standar  Nasional  Indonesia,  SNI  13- 4726, ICS 73.020, KlasifikasiSumberdaya Mineral dan Cadangan
Herman,  Danny  Z.,  2005. Kegiatan Pemantauan  Dan  Evaluasi  Konservasi Sumber  Daya  Mineral  Daerah  Bangka Tengah, Provinsi Bangka-Belitung. Subdit Konservasi Subagja, Rudi, .... ,2010. Recovery Ti02 dari Larutan  TiO(S04)  Hasil  Proses  Ekstraksi Bijih  Ilmenit  Bangka. Pusat  Penelitian Metalurgi  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia.
Handbook, 2007. Pengolahan Bahan Galian.
Universitas Sriwijaya
Hutamadi,  R. 2008.  Konservasi dalam Buku Pedoman Bimbingan Teknik dan
Eksplorasi  Sumberdaya  Geologi.  Pusat Sumberdaya Geologi, Bandung
Purwanto,  Heru  Sigit,  2010. Penyebaran Cebakan  Timah  Sekunder  Di  Daerah Kecamatan  Airgegas  Kabupaten  Bangka Selatan  Propinsi  Kepulauan  Bangka Belitung
Rahman.  A.,  2000. Diktat  Ekonomi  Bahan Galian .  Jurusan  Teknik  Pertambangan
Universitas Sriwijaya
Jaenudin, Juju., Susanto, Heri dan Pratama, Yuman, 2011. Penelitian Pemboran
Potensi  Bahan  Galian  di  Wilayah  Bekas Tambang  Timah  Daerah  Pulau  Singkep Kabupaten  Lingga  Provinsi  Kepulauan Riau. Kelompok  Penyelidikan  Konservasi dan Unsur Tanah Jarang Pusat Sumberdaya Geologi
Jaenudin,  Juju.,  Sukaesih  dan  Pratama, Yuman,  2011. Penelitian  Optimalisasi Potensi  Bahan  Galian  di  Wilayah  Bekas Tambang Daerah Pujon Kabupaten Kapuas  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Kelompok  Penyelidikan  Konservasi  dan Unsur  Tanah  Jarang  Pusat  Sumberdaya Geologi.
Simatupang,  Marangin  dan  Sigit,  Soetaryo,
1991. Pengantar Pertambangan Indonesia. Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA-Indonesian Mining Association)
Dobbins,  M.,  Domenico,  J.  and  Dunn,  P., 2007. A Discussion of Magnetic Separation Techniques For Concentrating Ilmenite and Chromite Ores , The
Southern  African  Institute  of  Mining  and Metallurgy
Aryanto, N.C.D., Widodo, J. dan Raharjo, P.,
2009. Keterkaitan  Unsur  Tanah  Jarang Terhadap  Mineral  Berat  Ilmenit  dan  Rutil Perairan Pantai Gundi Bangka. Puslitbang Geologi Kelautan
Puslitbang  Teknologi  Mineral  dan  Batubara,
2001. Ensiklopedi Pertambangan Edisi 4.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Prodjosumarto,  Partanto,  2004. Pengantar
Perencanaan  Tambang .  Pendidikan  dan Pelatihan Perencanaan
tambang
Gelombang II & Laboratorium Perencanaan  dan  Simulasi  Tambang, Universitas Islam Bandung Pusat Sumber Daya Geologi, 2012.
Panduan  Praktis  Penyelidikan  Mineral. Pusat  Sumber  Daya  Geologi  Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  01  Tahun  2014. Tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014. Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
Rusydi  S,  2004. Metoda  Analisis  Titanium Dalam  Ilmenit  Bangka  Dengan  Pereaksi Perhidrol  Secara  Spektrofotometri .  Pusat
Pengembangan Bahan Galian Dan Geologi Nuklir-BATAN Rudenno,  V.,  2012. The  Mining  Valuation Handbook 4 th edition . John Wiley & Sons Australia Ltd.: Melbourne, 609 hlm. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI),  1998.
Amandemen 1-SNI 13-4726-1998:
Klasifikasi  Sumberdaya  Mineral  dan Cadangan . BSN, Jakarta Suprapto, Sabtanto Joko, Tahun…, Tinjauan Tailing  Sebagai  Sumberdaya. Kelompok Program  Penelitian  Konservasi-  Pusat Sumber Daya Geologi
Suprapto,  Sabtanto  Joko.  Tahun.... Prospek Pengembangan  Potensi  Bahan  Galian
Pada  Wilayah  Bekas  Tambang  Timah Dan  Emas  Aluvial .    Kelompok  Program Penelitian  konservasi-  Pusat  Sumber Daya Geologi
Tim  Penyusun  Subdit  Konservasi,  2005. Pedoman  Teknis  Metode  Preparasi  dan Analisis  Mineral  Butir. Pusat  Sumber Daya Geologi Tim Pemboran Pusat Sumber Daya Geologi, 2012. Pemboran  Untuk  Penyelidikan Potensi  Mineral  Ikutan  dan  Unsur  Tanah Jarang Daerah Kabupaten Bangka Tengah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung .  Pusat  Sumber  Daya  Geologi Badan  Geologi  Kementerian  Energi  dan
Sumber Daya Mineral, Bandung
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  No.  4 Tahun  2009. tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara
US.  Geological  Survey,  Prices  for  Titanium Materials  concentrate  ilmenite,  f.o.b. Australian ports 2d quarter 2015
Anaperta,  Yoszi  Mingsi,  2012. Optimalisasi
Proses  Pencucian  Kapal  Isap  Produksi (KIP)Ttimah Penganak Dalam Meningkatkan  Pencapaian  Produksi  di Laut Permis
Webmineral,  Weinreich  Minerals  Auctions,
Inc,  2015. General  Cassiterite  and Ilmenite Information.

## Lampiran - Lampiran

## Tabel 6. Koordinat, elevasi, kedalaman lubang bor dan volume endapan tailing
Koordinat Titik bor X Y Elevasi (m) Kedalaman lubang bor (m) Luas daerah pengaruh (m 2 ) Volume tailing (m 3 ) BT.01 633.502,15 9.748.117,55 15,25 11 6631 72941 BT.02 633.500,98 9.748.043,63 15,25 8 7640 61120 BT.03 633.499,81 9.747.954,45 13,75 6 7771 46626 BT.04 633.591,33 9.748.121,07 16 10 8341 83410 BT.05 633.591,50 9.748.040,12 17 6 6823 40938 BT.06 633.590,16 9.747.959,15 16,5 8 7402 59216 BT.07 633.675,81 9.748.142,19 15,5 9 6854 61686 BT.08 633.676,99 9.747.961,48 17,5 8 6508 52064 BT.09 633.776,72 9.748.069,44 15,25 9 6309 56781 BT.10 633.776,71 9.747.965,01 16,25 7 6088 42616 BT.11 633.861,20 9.748.064,75 12 7 5684 39788 BT.12 633.865,90 9.747.966,19 15,25 10 7940 79400 BT.13 633.949,21 9.747.915,73 15,5 9 4396 39564 BT.14 634.027,82 9.747.912,21 15 9 4356 39204 BT.15 634.034,86 9.747.862,93 9,5 7 4627 32389 Volume Endapan Tailing 807743 Tabel 7. Volume Endapan Taling No Kode Sample Titik Bor Kedalaman lubang bor (m) 1. BT.01 1 11 6631 72941 2. BT.02 2 8 7640 61120 3. BT.03 3 6 7771 46626 4. BT.04 4 10 8341 83410 5. BT.05 5 6 6823 40938 6. BT.06 6 8 7402 59216 7. BT.07 7 9 6854 61686 8. BT.08 8 8 6508 52064 9. BT.09 9 9 6309 56781 10. BT.10 10 7 6088 42616 11. BT.11 11 7 5684 39788 12. BT.12 12 10 7940 79400 13. BT.13 13 9 4396 39564 14. BT.14 14 9 4356 39204 15. BT.15 15 7 4627 32389 Volume Endapan Tailing 807743